标题：独山玉
简介
根据亚洲宝石协会（GIG）地方玉石研究报告：南阳玉产于河南南阳市北8公里的独山，故又称独山玉。它与只有一种矿物元素组成的硬玉、软玉不同，是以硅酸钙铝为主的含有多种矿物元素的“蚀变辉长岩”。南阳玉的硬度为6---6.5，比重为3.29，其硬度几可与翡翠媲美，故国外有地质学家称其为“南阳翡翠”。南阳玉的历史地位过去没有引起重视，其实其开采时间相当早，早在独山玉作品赏析(20张)新石器时代晚期就被采用了。南阳县黄土出土的一件南玉铲，经鉴定就是新石器时代晚期的产物。殷墟出土的有刃玉石器中的7件玉器，质料也全是南阳玉。
独山玉（Dushan Jade）因产于南阳独山而得名。独山位于南阳市东北。独山玉玉质坚韧微密，细腻柔润，色泽斑驳陆离，有绿、蓝、黄、紫、红、白六种色素，77个色彩类型，是工艺美术雕件的重要玉石原料，成为南阳著名特产，是中国四大名玉之一。独山玉雕，历史悠久，考古推算，早在5000多年前先民们就已认识和使用了独山玉。旧中国，南阳玉雕已形成一大行业，城内有作坊80余家。
独山玉经数千年的开采，遍山洞穴累累。古代采玉坑多为竖井式，一般较为浅显。现在使用爆破技术及凿岩机、矿车等器械，坑道已深至山中达百米，密如蛛网的支道纵横交错，十分复杂。
化学组成：
以下为来自不同资料的描述：
资料1：矿物成分主要为基性斜长石(斜长石牌号An>50，拉长石─培长石─钙长石)、黝帘石、翠绿色铬云母、辉石，少量橄榄石、角闪石、黑云母，可有微量钾长石、石英出现。
独山玉化学成分属钙铝硅酸盐岩类，SiO2含量45~52%，称基性岩，富TiO2，一般含量>1%。
资料2：化学成分主要特点:SiO2为41~45%左右;Al2O3为30~34%左右;CaO为18~20%士。这表明独山玉由钙铝硅酸盐类矿物组成。独山玉石矿还含有微量的铜、铬、镍、钛、钒、锰等。
两个资料描述相依仿，以钙铝硅酸盐类矿物（即钙长石类）为主。
鉴定特征：独山玉与相似玉石的区别。同一块独山玉玉料可以同时出现2~3种或者更多的颜色，颜色鲜艳。翠绿色的独山玉粗看像翡翠，如果仔细观察，绿独玉具有粒状结构或溶蚀交代结构，主要矿物有斜长石、翠绿色铬云母，透明度好。翡翠和软玉呈纤维交织结构。
成因产状：主要产于蚀变斜长岩体内，由于基性斜长岩或辉长岩在低温下，受到沿构造裂隙上来的岩浆晚期热水溶液交代、蚀变等作用形成的；
著名产地：世界著名产地有中国河南省南阳市独山。
名称来源：因产于中国河南南阳市郊独山而得名，又名“南阳玉”、“独玉”。南阳素有“玉石之乡”的美称；
独山玉以色正、透明度高、质地细腻和无杂质裂纹者为最佳。其中以芙蓉石、透水白玉、绿玉价值较高。此外，利用玉块不同颜色模仿自然制作的俏色玉雕获得好评。
据河南地质工作者近几年的研究，探明南阳玉是一种蚀变斜长岩，组成矿物除斜长石外，还有黝帘石、绿帘石、透闪石、绢云母、黑云母和榍石等。经过显微镜鉴定，玉质含有多种蚀变矿物，蚀变作用以黝帘石化、绿帘石化和透闪石化为主。由于玉石中含各种金属杂质电素离子，所以玉质的颜色有多种色调，以绿、白、杂色为主，也见有紫、蓝、黄等色。
概述
化学成分南阳玉硬度6～6.5。有玻璃光泽，多数不透明，少数微透明。化学分析的结果是：二氧化硅41～45%，氧化铝30.71～34.14%，氧化镁0.28～1.73%，氧化钾0.02～2.64%，三氧化二铁0～0.8%，氧化亚铁0.27～0.88%，氧化锰0.02～0.1%，三氧化二铬0.01～0.34%，结晶水0.23～0.74%，二氧化碳0.06～0.52%。南阳玉的微量元素分析结果是：铬0.01～0.5%，镍小于0.1%，钒0.001～0.1%，锰0.01～0.05%，钛0.001～0.5%。岩石学分类独山玉在岩石学分类中属基性岩类中的辉长岩―玄武岩类。矿物成分主要为基性斜长石(钭长石牌号An>50，拉长石―培长石―钙长石)、辉石，少量橄榄石、角闪石、黑云母，可有微量钾长石、石英出现。
独山玉化学成分属钙铝硅酸盐岩类，Si02含量45-52%，称基性岩，富TiO2，一般含量>1%。
基性岩在地壳中分布广泛，在中国占岩浆岩出露面积0.4%，其中以玄武岩分布最广(如二叠纪峨眉山玄武岩在云、贵、川三省分布面积达50万平方公里)，由于斜长岩以脉状侵入产出为主，因而总的分布是很少的。
斜长岩是基性岩中的深成浅色脉岩，在“国际地科协(IUGS)深成岩分类命名”占“斜长岩31”处，在超镁铁质岩、辉长岩分类图中占“11斜长岩”处。
斜长岩化学成分%(戴里值) SiO250.40， TiO20.15， Al2O328.30， Fe2O31.06，FeO1.12，MnO0.05，MgO1.25，CaO12.46，Na2O3.67，K2O0.74，H2O0.75，P2O50.05。矿物组成1、矿物组合
透辉石、铬云母、斜长石、普通辉石、阳起石、次闪石、绿帘石、绿泥石、黝帘石(斜黝帘石)、绢云母、黑云母、磷灰石、榍石、方解石。
2、主要矿物检测参数
普通辉石：单斜晶系 NP=1.682-1.700 Nm=1.687-1.706 Ng=1.710-1.724 2V(十)=50°-61° Fe+3增加，2V由30°→0°→60°，显一轴晶。 a∧NP=23°―31° b//Nm c//Ng=+38°―+55° (010)面c∧Ng=+38°-+54° 多色性NP=浅绿 Nm=浅黄绿 Ng=绿。 晶形短柱状，有聚片双晶，横切面八边形。
绿帘石：单斜晶系 NP=1.711-1.729 Nm=1.715-1.761 Ng=1.719-1.778 Ng-NP=0.008-0.049 2V(-)=64°-89° Fe+3增加2V减小 b// Nm c∧NP =1°-5°a∧Ng=25°-30° 多色性NP= 无、浅黄、橙黄、浅绿 Nm=浅黄、棕绿 Ng=金黄、柠檬、绿 晶形柱状、板状，横切面假六边形。
斜黝帘石：单斜晶系 NP=1.697-1.711 Nm=1.699-1.715 Ng=1.702-1.719 Ng-NP=0.005-0.008 2V(+)=65°-90° Fe+3增加2V减小 b// Nm c∧NP =0°-12° 异常普鲁斯蓝干涉色。 晶形柱状、板状、粒状，横切面假六边形
黝帘石：斜方晶系 NP=1.695-1.701 Nm=1.696-1.702 Ng=1.702-1.706 Ng-NP=0.006-0.009 2V(+)=30°-60° Fe+3增加，2V由30°→0°→60°，显一轴晶。 a //Nm b//NP c//= Ng 异常普鲁斯蓝、褐干涉色。 晶形柱状、板状、粒状，横切面假六边形。
拉长石：Ab50An50-Ab30An70 三斜晶系 NP=1.555-1.563 Nm=1.558-1.567 Ng=1.562-1.571 Ng-NP=0.007-0.008 2V(十)=76°-90° (010)∧(001)=84°4′ 晶形柱状，(010)板状，钠氐双晶与卡氏双晶接合，解理(001)完全，(010)好，(110)差。 (010)面具绿蓝晕色。
培长石：Ab30An70-Ab10An90 三斜晶系 NP=1.563-1.571 Nm=1.567-1.577 Ng=1.571-1.582 Ng-NP=0.008-0.011 2V(-)=79°-83° NP∧ (010) =39°-51° 晶形柱状，(010)板状，钠氐双晶与卡氏双晶接合。
钙长石：Ab10An90-Ab0An100 三斜晶系 NP=1.563-1.571 Nm=1.567-1.577 Ng=1.571-1.582 Ng-NP=0.008-0.011 2V(-)=79°-83° NP∧ (010) =39°-51° 晶形柱状，(010)板状，钠氐双晶与卡氏双晶接合。
开采历史
据文字记载，南阳玉在汉代已开采是无疑问的。近来考古出土的资料将南阳玉的开采推到商晚期以前。1952年李济在《殷墟有刃石器图说》中指出，殷墟有刃石器凡四百四十四件，其中有玉器七件，而这七件玉器的质料全是南阳玉。《安阳殷墟五号墓的发掘报告》中也指出，殷墟妇好墓中出土的七百余件玉器，其中四十余件标本经初步鉴定，“其多数与现代辽宁岫岩玉接近，少数与河南南阳玉接近，极个别的与新疆和阗（田）玉相似。”（《考古学报》1977年第2期）而1983年10月在四川成都“宝石讲座和学术交流会”上，河南省地质局在宣读关于南阳玉的一篇论文中说，在南阳县黄山出土一件南阳玉玉铲，经鉴定是新石器时代晚期的产物，距今有六千多年的历史，可知南阳玉早在新石器时代晚期就已被采用了。
独山玉(6张)
鉴别方法
[1]特殊的结构特点和颜色变化极为丰富，这使它与别的玉石较容易区分。不过某些颜色的品种有时与其它玉石相似。
半透明蓝绿色独山玉与高品质的翡翠外观相近，但是翡翠为纤维交织结构与独山玉的粒状结构明显不同，通过折射率值、密度值测试很容易将二者区分。而且此种独玉颜色因含铬云母所致，在查尔斯滤色镜下变红，另外，独山玉绿色偏蓝，常夹有暗色矿物的黑点，这些特征与相似的翡翠亦明显有别。
白独玉易与外观相似的石英质玉石和软玉中的白玉相混淆，白玉的结构是毡状结构，非常细腻，光泽一般为玻璃-油脂光泽，这些和独山玉很容易区分，石英质玉石虽然也是粒状结构，但它的折射率和比重都明显低于独山玉，所以也很好区分。[2]
品种
简介由于所含有色矿物和多种色素离子，使独山玉的颜色复杂和变化多端。其中50%以上为杂色玉，30%为绿色玉，10%为白色玉。玉石成分中含铬时呈绿或翠绿色；含钒时呈黄色；同时含铁、锰、铜时，呈淡红色；同时含钛、铁、锰、镍、钴、锌、锡时，多呈紫色等。独山玉是一种多色玉石，按颜色可分为八个品种。绿独山玉绿至翠绿色，包括绿色、灰绿色、蓝绿色、黄绿色，常与白色独玉相伴，颜色分布不均，多呈不规则带状、丝状或团块状分布。质地细腻，近似翡翠，具有玻璃光泽，透明至半透明表现不一，其中半透明的蓝绿色独玉为独山玉的最佳品种，在商业上亦有人称之为“天蓝玉”，或“南阳翠玉”。近年矿山开采中，这种优质品种产量渐少。而大多为灰绿色的不透明的绿独玉。红独山玉又称“芙蓉玉”。常表现为粉红色或芙蓉色，深浅不一，一般为微透明至不透明，质地细腻，光泽好，与白独玉呈过渡关系。此类玉石的含量少于5%。  独山玉白独山玉总体为白色，乳白色，质地细腻，具有油脂般的光泽，常为半透明至微透明或不透明，依据透明度和质地的不同又有透水白、油白、干白三种称谓，其中以透水白为最佳，白独玉约占整个独山玉的10%。紫独山玉色呈暗紫色，质地细腻，坚硬致密，玻璃光泽，透明度较差。俗称有亮棕玉、酱紫玉、棕玉、紫斑玉、棕翠玉。黄独山玉为不同深度的黄色或褐黄色，常呈半透明分布，其中常常有白色或褐色团块，并与之呈过渡色。  独山玉
褐独山玉
呈暗褐、灰褐色、黄褐色，深浅表现不均，此类玉石常呈半透明状，常与灰青及绿独山玉呈过渡状态。其中浅色的比较好。[3]黑独山玉色如墨色，故又称“墨玉”。黑色、墨绿色，不透明，颗粒较粗大，常为块状，团块状或点状，与白独玉相伴，该品种为独山玉中最差的品种。青独山玉青色、灰青色、蓝青色，常表现为块状、带状，不透明，为独山玉中常见品种。杂色独山玉在同一块标本或成品上常表现为上述两种或两种以上的颜色，特别是在一些较大的独山玉原料或雕件上常出现四至五种或更多颜色品种，如绿、白、褐、青、墨等多种颜色相互呈浸染状或渐变过渡状存于同一块体上，甚至在不足1cm的戒面上亦会出现褐、绿、白三色并存，这种复杂的颜色组合及分布特征对独山玉的鉴别具有重要的指导意义。杂色独玉是独山玉中最常见的品种，占整个储量的50%以上。
颜色好坏依次为纯绿、翠绿、蓝绿、淡蓝绿，蓝中透水白、绿白、干白及杂色。独山玉以色正、透明度高、质地细腻和无杂质裂纹者为最佳。其中以芙蓉石、透水白玉、绿玉价值较高。此外，利用玉块不同颜色模仿自然制作的俏色玉雕获得好评。  独山玉
由于独山玉主要用于玉器原料，故块度越大越好，一般要求应大于1公斤以上，个别做首饰的特级品可以放低要求。
分级
同大部分玉石相似，独山玉的品质评价仍以颜色、透明度、质地、块度为依据，在商业上将原料分为特级及一级、二级和三级四个级别。高品质独山玉要求质地致密、细腻、无裂纹、无白筋及杂质，颜色单一、均匀，以类似翡翠的翠绿为最佳。透明度以半透明和近透明为上品，块度愈大愈好。
特级：颜色为纯绿、翠绿、蓝绿、蓝中透水白、绿白；质地细腻为无白筋、无裂纹、无杂质、无棉柳；块度为20公斤以上。
一级：颜色为白、乳白、绿色、颜色均匀；质地细腻，无裂纹、无杂质，块度为20公斤以上。
二级：颜色于白、绿、带杂色；质地细腻，无裂纹、无杂质，块度为3公斤以上；纯绿、翠绿、蓝绿蓝中透水白，绿白无白筋、无裂纹、无杂质，块度为20公斤以上。
三级：色泽较鲜明，质地致密细腻，稍有杂质和裂纹，块度为1公斤以上。
1．颜色：独山玉颜色很复杂，单一色调出现的玉料不多，多由2或2种以上色调组成，颜色产生常与所含 Cr3+ 、Fe2+、Mn2+、 V2、Ni2+等色素离子有关，且表现为依附于带色的各种蚀变矿物中，其中绿色同阳起石、铬云母、绿泥石有关，淡红色与黝帘石有关，黄色与绿帘石有关。独山五颜色复杂多样，在玉石上分布表现为二：一是各色相互浸染交错，杂乱无章，另一类表现为大致呈平行带状展市，且有色相、浓度上表现为呈渐变的关系。一般依据颜色不同，可以把独山玉划分成绿、白、紫、黄、杂色五大类，独山玉主要以绿色为主，绿色表现为两类：其一为透明度较好者，其颜色为暗绿色、蓝绿色、黑绿色，且蓝味较重；其二为不透明者，其绿色多为淡绿色、黄绿色、偏黄味；二者绿色欠正。
独山玉颜色的杂乱给其选矿分级带来了困难，与翡翠相比，大多数颜色沉闷，优质料少，但是另一方面，由于独山玉色彩斑斓，白绿相间，又加以黄、黑、紫等色，极适合玉雕制作表现，若巧用消色，可成为俏色优质产品，其中色鲜艳者亦可做首饰。
2．质地：由于独山玉由多种矿物成分组成，与翡翠、软玉有相近的成分，它的质地近似于软玉和翡翠，具有坚韧致密细腻的性质，如脂白似白云，翠绿似翡翠；但总体来说，它的质地不如软玉和翡翠的质地洁净，显示了独山玉质地复杂性。
3．透明度：由于独山玉内部结构及组成成分的差异，它的透明度从半透明、微透明到不透明都可以见到。例如同是白色有透水白玉和干白玉，透水白玉透明度好，主要由粒度小于0.01毫米的斜长 石组成，颗粒大小均匀，结构致密，质地细腻；而干白玉含有大量黝帘石，且粒度大，分布不均匀， 质地粗糙。
4．裂绺：独山玉中的有两种成因：一种是原生裂绺，因各种地质作用，将原石割裂成小碎块；另一种是开采加工过程中，受力作用而产生的的次生裂绺，无方向性；裂绺影响着玉石的自然块度大小和加工制作。
5．杂质：独山玉中常分布一些污点或暗色矿物的零星残余，俗称“灰星”，玉中若杂有“灰星”，对玉石工艺品的美观和洁净度都有影响。
鉴别
1．翡翠硬度6．5-7 比重3．25-3．36，手掂比玛瑙重，折射率1．64-1．66，质地坚硬细腻，常有翠花，组成矿物为硬玉。  翡翠
2．软玉硬度6-6．5 ，比重3．2-3．9，折射率1．6-1．64，质地极坚硬细腻，  软玉组成矿物为透闪石，阳起石。
3．东陵石硬度为7，比重约2．66，手掂比玛瑙重，性脆，折射率1．54-1．55，组成矿物为石英，铬锂云母，颜色很少有与玛瑙相同的条带状结构。  东陵石
4．岫玉硬度2-6，折射率1．53-1．57，硬度变化大，通常4左右，组成矿物为蛇纹石，  岫玉颜色很少有与玛瑙相同的条带状结构。
5．玻璃仿玉玻璃颜色均匀，含有大小不等的气泡，破口为贝壳状，手掂重量较轻。
  玻璃
6．石英岩石英岩为玻璃光泽，颗粒感较强，透明度和硬度强于独山玉。  石英岩
价值评价
独山玉以颜色是否均一、质地和块度分为四级。
特级：单一的绿色或蓝白色、绿白色、质地细腻，无白筋、无裂纹，块体在20kg以上。
一级：白色、乳白色或绿色，色泽鲜艳，无裂纹、无杂质，块重在5kg以上者。
二级：干白色、绿色或杂色，色泽鲜艳，无裂纹、无杂质，块重在3kg以上者。
三级：色泽较鲜艳，稍有裂纹，稍有杂质，块重在1kg以上者，杂色块重在2kg以上。
独山玉属中档玉料，价格相差很大，一般特级品是三级品的7倍。
区别
  独山玉 翡翠大多优质独山玉细腻圆润，绿色者鲜艳迷人，从光泽、颜色等方面都可与缅甸翡翠媲美，又被誉为“南阳翡翠”。正因如此，在市场上独山玉也经常与翡翠相混，使消费者深感茫然，我们大多用如下方法来进行分辨：
1、试重量：独山玉手掂时感觉相对轻。因密度上独山玉（2.73~3.18）相对要比翡翠（3.32）的小，是以手掂起来独山玉相对要显得轻飘，翡翠则有沉重坠手感。
2、看结构：独山玉主要是斜长石类矿物组成，主要是糖粒状的结构，表现为内部颗粒都为等粒大小；翡翠主要是由硬玉矿物组成，表现的是典型的交织结构。利用侧光或透射光照明下，独山玉可以看到等大的颗粒；翡翠的颗粒则是不均匀，而且互相交织在一起。
3、看光泽：独山玉折射率变化大，但主要是在1.52~1.56范围，硬度6～6.5；翡翠的折射率相对要高，在1.66，硬度也相对要大，6.5~7；从表面光泽来看，翡翠要比独山玉显得更明亮一些，为玻璃光泽，独山玉则为玻璃～油脂光泽，表面也相对容易出现一些划痕或摩擦痕。
4、看色调：独山玉是多色玉石，颜色多位条带状，由于主要是长石类矿物，尤其会显示一些肉红色～棕色，成为独山玉的特色色调，翡翠一般则不会出现肉红色；另外独山玉的绿色色调偏暗，翡翠的绿色可以出现翠绿色，比较鲜艳。
其实，独山玉和缅甸翡翠有着本质的区别，消费者只要细心一些，是可以区别的。[4]
产地
1．成因产状
独山玉产于蚀变斜长岩体内，斜长岩岩体主要呈脉状并有网脉状、透镜状、团块状、雁行状、迭瓦状产出。独山玉产于蚀变辉长岩、斜辉橄榄岩的挤压破碎带内侧，玉脉呈330°方向展布，独山玉主要受次闪石化中晶一粗晶辉长岩体控制。由于基性斜长岩或辉长岩在低温下，受到沿构造裂隙上来的岩浆晚期热水溶液交代、蚀变等作用形成的。
2．产地
独山玉是我国特有的玉石品种，主要产于河南省南阳市独山、新疆、四川等地。
①河南独山玉  独山玉
产于河南省南阳市独山，故命名独山玉(南阳玉)，是一种古老玉种。
②新疆独山玉  玉璧
新疆独山玉是一种蚀变斜长岩，由于岩石风化后突出，高出围岩，远望也似“独山”命名为新疆独山玉。
地质特征： 位于西准噶尔地区，产于超基性斜辉辉橄岩体中呈脉状、串珠状贯入，接触界线明显，脉宽几米长几十米。
颜色：白带绿色斑点、乳白、绿、蓝。  
岩石特征：蚀变斜长岩、橄榄斜长岩，半自形柱状粒状结构，局部呈放射状结构，鳞片变晶结构。
矿物成分：斜长石、橄榄石、黝帘石、蛇纹石、水钙榴石、葡萄石、绿泥石。  独山玉手镯
如何保养
古人讲养玉，一个“养”字，不仅道出了玉乃有生命的物质，而且内中包含了许多学问。
归纳起来大致有以下要点：
1、避免与硬物碰撞玉石的硬度虽高，但是受碰撞后很容易裂，有时虽然用肉眼看不出裂纹，其实玉表层内的分子结构已受破坏，有暗裂纹，这就大大损害其完美度和经济价值。
2、尽可能避免灰尘 日常玉器若有灰尘的话，宜用软毛刷清洁；若有污垢或油渍等附于玉面，应以温淡的肥皂水刷洗，再用清水冲净。切忌使用化学除油污剂液。
3、佩挂件不用时要放妥 最好是放进首饰袋或首饰盒内，以免擦花或碰损。
4、尽量避免与香水、化学剂液、肥皂和人体汗液接触 众所周知汗液带有盐份、挥发性脂肪酸及尿素等，玉器接触太多的汗液佩带后又不即刻抹拭干净，即会受到侵蚀，使外层受损，影响本有的鲜艳度。
5、避免阳光长期直射 玉器要避免阳光的暴晒，因为玉遇热膨胀，分子体积增大，会影响玉质。
6、佩挂件要用清洁、柔软的白布抹拭 这样有助保养和维持原质，不宜使用染色布、纤维质硬的布料。
7、玉器要保持适宜的湿度 玉质要靠一定的湿度来维持，若周围环境不保持一定的湿度，很干燥的话，里面的天然水就容易蒸发，从而失去其收藏的艺术和经济价值。[5]